312 Referate. 33,3. 



eine braune Randzone, dann Nadeln und eine fast strukturlose Zone 

 und endlich das normale Gefüge des Flußeisens mit Ferrit und Perlit. 

 Lange Ätzdauer läßt auch hier die Korngrenzen deutlich hervortreten. 

 — Ein QuerschlitF eines sehr reinen, bei 750° nitrierten Elektrolyt- 

 eisens läßt nach der Atzung mit Pikrinsäure folgende drei Zonen er- 

 kennen: eine helle Randschicht von Nitrit, dann eine Zone, die dem 

 Gefüge des Perlits sehr ähnlich sieht, und die Nadeln. Die perlit- 

 ähnliche Randzone besteht aus einem Gefügebestandteil, an dessen 

 Bildung Stickstoff und Kohlenstoff beteiligt sind. Beim Ätzen nimmt 

 er braune Färbung an. Viel bessere Bilder als durch die Ätzung 

 erhält man aber auch hier durch die Anlaßfarben. Die stickstoff- 

 haltigen Gefügebestandteile gehen in der Oxydation immer dem Ferrit 

 voraus. So zeigt ein Querschliff die Grundmasse des Ferrits violett, 

 das Nitrit und den stickstoffhaltigen Perlit hellblau und den Zemen- 

 tit rot. 



Eine weitere Leistung der mikroskopischen Untersuchung lag 

 auf ganz anderem Gebiet : Eine Eisenbahnverwaltung sandte einen 

 Abschnitt einer Lokomotivachse, welche im Betriebe gebrochen war. 

 Natürlich wurde der Bruch dem Stahl zur Last gelegt. In den ge- 

 ätzten Längsschliffen war unter dem Mikroskop zu erkennen, daß 

 einzelne, nahe der Oberfläche der Achse gelegenen Schichten Gefüge- 

 änderungen erfahren hatten. Das wies auf eine stellenweise sehr 

 hohe Erhitzung hin. Dadurch entstanden Spannungen und dadurch 

 feine Risse. In letzteren ließ sich Bronze nachweisen , die im ge- 

 schmolzenen Zustande eingedrungen sein mußte. „Die betreffende 

 Eisenbahnwerkstätte, welche die äußeren Spuren des Heißlaufens so 

 sorgfältig beseitigt hatte, hatte jedenfalls noch keine Kenntnis davon, 

 welche f]nthüllungen das Mikroskop bringen kann." 



Ldesegang [Frankfurt a. M.). 



Ellsworth, H. V., Amethodof silvering crystallsurfaces 



for giving improved reflections on the gouio- 



meter (Mineral. Magazin vol. 17 , 191.3, p. 39 — 45 w. 



4 figg.). 



Verf. wendete dies Verfahren bei einigen Topasen an, deren 



Flächen teilweise matt waren und deshalb für die goniometrische 



Untersuchung keine genügenden Reflexe lieferten. 



Die Kristalle wurden zunächst mit Säuren, Alkohol und Soda 

 von allen oberflächlichen Verunreinigungen, namentlich von dem die 

 Versilberung sehr störenden Fett befreit. Dann kamen sie in eine 

 frisch mit Zuckerlösung versetzte Lösung von Silberoxydammoniak. 

 In 3 bis 10 Minuten bildet sich auf ihnen ein zusammenhängender 

 Silberspiegel. Eine zu lange Versilberung ist schädlich, weil sie zu 

 matten grauen Schichten führt. Uesegang {Frrmlfurt a. M.). 



